## PENGARUH DESINFEKSI BASIS GIGI TIRUAN RESIN AKRILIK POLIMERISASI PANAS
DENGAN KLORHEKSIDIN DAN MINYAK JARAK (Ricinus Communis Oil) TERHADAP KEKUATAN TRANSVERSAL
THE EFFECT of DENTAL BASE DESINFECTION of HEAT CURED ACRYLIC RESIN with CHLORHEXIDINE and CASTOR OIL ( Ricinus Communis Oil ) on TRANSVERSE STRENGTH
Ade Irma Khairani Lubis, Putri Welda Utami Ritonga Departemen Prostodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Sumatera Utara Corresponding Author: Adeirma.al56@gmail.com

## ABSTRAK
Desinfeksi  gigi  tiruan  yang  teratur  biasanya  dapat  mencegah  pertumbuhan  mikroorganisme  yang  tidak diinginkan  ini  dan  masalah  klinis  yang  terkait,  seperti denture  stomatitis. Metode  desinfeksi  untuk  gigi tiruan termasuk metode mekanis, kimia dan kombinasi. Metode desinfeksi kimia terbukti lebih baik bagi pemakai gigi tiruan. Klorheksidin 0,2% adalah desinfektan kimia yang sering digunakan untuk gigi tiruan karena  bersifat  bakterisida  dan  fungisida.  Salah  satu  bahan  alternatif  yang  memiliki  sifat biokompatibilitas  dan  bersifat  bakterisida  dan  fungisida  adalah  minyak  jarak.  Kekuatan  transversal dianggap sebagai sifat mekanis yang sangat dipertimbangkan untuk semua bahan kedokteran gigi karena kekuatan transversal menunjukkan kekuatan atau ketahanan bahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  nilai  dan  pengaruh  desinfeksi  gigi  tiruan  resin  akrilik  polimerisasi  panas  dengan klorheksidin  dan  minyak  jarak (Ricinus  Communis  oil) terhadap  kekuatan  transversal.  Rancangan penelitian  ini  adalah  eksperimental  laboratoris.  Sampel  pada  penelitian  ini  menggunakan  resin  akrilik polimerisasi panas dengan ukuran 64×10×3,3 mm untuk perhitungan kekuatan transversal dengan jumlah seluruh sampel 30 sampel. Sampel didesinfeksi dengan khlorheksidin dan minyak jarak dengan simulasi 3, 4, dan 5 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh desinfeksi gigi tiruan resin akrilik  polimerisasi  panas  dengan  klorheksidin  0,2%  dan  minyak  jarak  terhadap  kekuatan  transversal. Disimpulkan  bahwa  tidak  ada  pengaruh  desinfeksi  dalam  minyak  jarak  10%  dan  klorheksidin  0,2% selama 3, 4 dan 5 tahun terhadap kekuatan transversal.
Kata Kunci: Desinfeksi, kekuatan transversal, khlorheksidin, minyak jarak.

## ABSTRACT
Regular  denture  disinfection  can  usually  prevent  the  growth  of  these  unwanted  microorganisms  and associated  clinical  problems,  such  as  denture  stomatitis . Disinfection  methods  for  dentures  include mechanical, chemical and combined methods. Chemical disinfection methods are proven to be better for denture wearers. Chlorhexidine 0.2% is a chemical disinfectant that is often used for dentures because it is bactericidal and fungicidal. One of the alternative materials that have biocompatibility and bactericidal and fungicidal properties is castor oil. Transverse strength is considered as a mechanical property that is highly considered for all dental materials because transverse strength indicates the strength or resistance of  the  material.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  value  and  effect  of  heat-polymerized acrylic  resin  denture  disinfection  with  chlorhexidine  and  castor  oil (Ricinus  Communis  oil) on  the transverse  strength. The  design  of this  research  is  an experimental  laboratory.  The  sample in this  study used hot polymerized acrylic resin with a size of 64×10×3.3 mm for the calculation of transverse strength with  a  total  sample  of  30  samples.  Samples  were  disinfected  with  chlorhexidine  and  castor  oil  with simulations of 3, 4, and 5 years. The results of this study showed that there was no effect of disinfection of dentures with hot polymerized acrylic resin with 0.2% chlorhexidine and castor oil on the transverse strength. Concluded, there was no effect of disinfection in 10% castor oil and 0.2% chlorhexidine for 3, 4 and 5 years on the transverse strength.
Keywords: Disinfection, transverse strength, chlorhexidine, castor oil
Cakradonya Dental Journal p-ISSN: 2085-546X; e-ISSN: 2622-4720. Available at http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/CDJ 152

## PENDAHULUAN
Basis  gigi  tiruan  adalah  bagian  gigi tiruan yang terletak pada jaringan lunak. 1 Bahan basis  gigi  tiruan  dapat  terbuat  dari  logam  dan non logam.  Bahan  non  logam  terdiri  dari  bahan termoplastik  seperti  asetal,  polikarbonat,  dan nilon  termoplastik.  Sementara  bahan  termoset seperti  fenol,  vulkanit,  formaldehid,  dan  resin akrilik. 2,3 Saat ini resin akrilik digunakan hampir secara  universal  untuk  konstruksi  basis  gigi tiruan. 1 Terdapat 4 jenis resin akrilik yaitu renis akrilik polimerisasi panas, sinar, microwave , dan swapolimerisasi. 3 Jenis resin akrilik yang paling umum digunakan adalah resin akrilik polimerisasi  panas,  karena  memiliki  beberapa kelebihan  yang  dimilikinya  seperti  kualitas estetika, stabilitas warna baik, tidak mengiritasi, biokompatibel,  harga  relatif  murah,  monomer residu  rendah,  porositas  kecil  serta  pemrosesan, pembuatan  dan  perbaikan  yang  mudah. 4,5
Kekurangan dari resin akrilik polimerisasi panas antara lain konduktivitas termal rendah, kekuatan lentur rendah, ketahanan abrasi rendah dan bersifat radiolusen. 4
Sifat  resin  akrilik  polimerisasi  panas terdiri  dari  sifat  fisis,  mekanis,  kimia,  dan biologis. Sifat mekanis resin akrilik polimerisasi panas  adalah  elastisitas,  kekuatan  tensil, kekerasan permukaan dan kekuatan transversal. 1,4 Kekuatan transversal adalah gabungan  dari  gaya  tarik,  gaya  tekan,  dan  gaya geser  secara  bersamaan.  Kekuatan  transversal memberikan gambaran tentang daya tahan suatu material dalam menerima beban saat pengunyahan. 5,6 Kekuatan  transversal buruk dapat menyebabkan bahan basis gigi tiruan tidak mampu menahan beban mastikasi yang berlebihan.  Menurut  Wulandari, 6 kekuatan transversal dibutuhkan oleh suatu material untuk tahan terhadap tekanan pengunyahan yang dapat mengakibatkan  deformasi  permanen.  Kekuatan transversal  pada  resin  akrilik  dapat  dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu larutan desinfeksi. 1,4
Beberapa  bahan  yang  dikategorikan sebagai  desinfektan  gigi  tiruan  secara  kimia yang  tersedia  yaitu  bahan  non  tradisional  dan tradisional.  Bahan  non  tradisional  terdiri  dari sodium hipoklorit, alkalin peroksida, klorheksidin,  enzim,  asam.  Bahan  tradisional
terdiri  dari  minyak  alami  salah  satunya  minyak jarak. 6,7
Klorheksidin  glukonat  0,2%  mampu mengikat mikroorganisme di rongga mulut yang disebabkan  adanya  interaksi  antara  muatan positif dan molekul-molekul klorheksidin glukonat  0,2%  dengan  dinding  sel Candida albicans yang  bermuatan  negatif,  sehingga meningkatkan permeabilitas dinding sel mikroorganisme  yang  menyebabkan  kematian mikroorganisme.  Pada  hasil  penelitian  Bahri (2013)  menyatakan  klorheksidin  glukonat  0,2% efektif  dalam  menghilangkan  mikroorganisme seperti Candida  albicans dengan  perendaman selama  20  menit.  Penggunaan  klorheksidin dengan jangka waktu  yang lama dapat merubah warna  dan  memengaruhi  kekuatan  transversal pada resin akrilik polimerisasi panas. 8
Minyak jarak ( Ricinus communis) bersifat  biokompatibilitas  dan  mempunyai  efek bakterisida  dan  fungisida.  Minyak  Jarak  tidak berwarna  dan  tidak  berbau.  Karakteristik  ini bersama dengan aksi deterjen membuat penggunaannya  sebagai  desinfektan  gigi  tiruan mungkin  dapat  dilakukan.  Komponen  utama minyak  jarak  adalah sodium  ricinoleate yang menghambat  pembentukan  biofilm. 6 Menurut penelitian  Pisani  MX,  dkk  (2012)  tidak  ada perubahan pada kekuatan tranversal resin akrilik karena  adanya cross-linking yang  resisten terhadap  desinfektan  dan  mencegah  perubahan kekuatan  transversal. 9 Selain  itu,  resin  akrilik polimerisasi  panas  memiliki  ketahanan  yang baik  terhadap  asam  lemah.  Nilai  untuk  asam lemah  adalah  antara  pH  3  dan  7.  Minyak  jarak bersifat  biokompatibel  dan  komponen  minyak jarak, asam risinoleat adalah asam lemah dimana nilai pH adalah 4,99. 4,10,11

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah eksperimental  laboratoris,  untuk  mengetahui pengaruh  desinfeksi  gigi  tiruan  resin  akrilik polimerisasi  panas  dengan  klorheksidin  dan minyak  jarak  ( Ricinus  Communis  oil )  terhadap kekuatan  transversal.  Desain  penelitian  yang digunakan post-test  only  control  group  design yang  memberikan  perlakuan  kepada  suatu kelompok  kemudian  dibandingkan  dengan kelompok kontrol. 9
Penelitian  ini  dilakukan  di Unit  Jasa Industri  (UJI)  Dental  FKG  USU, Departemen IMTG  FKG  USU  dan  Laboratorium  Penelitian Magister  Teknik  Mesin  USU  pada  bulan Oktober  2019.  Alat-alat  yang  digunakan  Model induk logam dengan ukuran 64 × 10 × 3,3 mm, rubber  bowl dan  spatula, kuvet , lekron , vibrator ,  pot  porselen , pipet  tetes, Spatula semen, hydraulic press , water bath, Mikromotor , straight  handpiece , mata  bur frasser , spiritus , bunsen dan Universal  Testing Machine. Bahan-bahan  yang  digunakan  resin akrilik polimerisasi panas , cold mould seal , gips keras , air , vaselin , akuades , coarse pumice , kertas pasir , klorheksidin 0,2% , minyak jarak 10% dan dimetil sulfoxide.
Sampel  penelitian  dibuat  dari  resin akrilik  polimerisasi  panas, diperoleh  dari  model induk  logam  dengan  ukuran  64  x  10  x  3,3  mm untuk perhitungan kekuatan transversal.
Dilanjutkan  dengan  pembuatan  mold,  diawali dengan membuat adonan gips keras, perbandingan  gips  dengan  air adalah  300  gram: 90 mL air untuk kuvet atas dan bawah. Adonan diaduk  dengan  spatula  selama  15  detik  sampai tercampur  homogen  selama  30  detik.  Adonan dimasukkan  ke  dalam  kuvet  yang  telah disiapkan diatas vibrator. Model induk diletakkan  pada  adonan  gips  yang  mulai mengeras  di  dalam  kuvet.  Setelah  agak mengeras, gips dirapikan dan didiamkan sampai mengeras  sempurna.  Permukaan  gips  dan  kuvet diolesi  dengan  vaselin  kemudian  kuvet  atas dipasangkan dan diisi dengan adonan gips keras di  atas  vibrator.  Setelah  gips  mengeras,  kuvet dibuka,  model  induk  diangkat,  kuvet  disiram dengan  air  panas  untuk  membuang  sisa  vaselin sampai bersih.
Setelah  kering  olesi  dengan cold  mould seal ,  tunggu  selama  20  menit  (sesuai  petunjuk pabrik). Pengisian resin akrilik pada mold Polimer  dan  monomer  diaduk  dalam  pot porselen dengan perbandingan 2 gr: 1 mL sesuai petunjuk  pabrik  dan  ditunggu  hingga  adonan mencapai stadium dough .
Mold  yang  telah  diolesi  separator  diisi penuh  dengan  adonan  resin  akrilik.  Plastik selopan  diletakkan  di  antara  kuvet  atas  dan bawah, lalu ditutup dan ditekan perlahan dengan
press  hidrolik  dengan  tekanan  1000  psi  (70 kg/cm 2 ).
Kuvet  dibuka  dan  kelebihan  akrilik  dipotong, kemudian  kuvet  ditutup  kembali,  dilakukan pengepresan  dengan  tekanan  2200  psi  (154 kg/cm 2 )  kemudian  baut  dipasang.  Kuvet dimasukan  ke  dalam waterbath. Pada  tahap pertama diatur suhu 70 0 C dan dibiarkan selama 90  menit.  Selanjutnya  suhu  dinaikkan  menjadi 100 0 C  dan  dibiarkan  selama  30  menit.  Kuvet kemudian  dibiarkan  hingga  mencapai  suhu kamar. Sampel dikeluarkan dari kuvet, kemudian  dirapikan  untuk  menghilangkan bagian  yang  tajam  dengan  menggunakan  bur fraser . Batang uji kemudian di polis menggunakan  bur  polis  dan  dihaluskan  dengan kertas  pasir waterproof dengan  nomor  600  di bawah  air  mengalir  sampai  memperoleh  ukuran yang  diinginkan.  Sampel  direndam  dalam  air akuades  selama  48  jam  sebelum  diberikan perlakuan untuk menghilangkan monomer sisa.
Pengukuran  kekuatan  transversal  pada penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  alat Universal  Testing  Machine .  Sampel  dibagi menjadi  2  kelompok  yaitu:  Kelompok  A: desinfeksi dengan klorheksidin 0,2%. Kelompok B: desinfeksi dengan minyak jarak 10%. Sampel direndam  selama  15,  20  dan  25  hari.  Setiap desinfektan  yang  digunakan  diganti  setiap  hari. Setelah  sampel  direndam  selama  15,  20  dan  25 hari,  sampel  dikeluarkan  dan  dibiarkan  sampai kering,  lalu  dilakukan  pengujian  kekuatan transversal.  Sampel  yang  berdiameter  64  x  10 x3.3  mm  diukur  dengan  menggunakan  tiga  titik kelenturan  di Universal  Testing  Machine. Sampel  diukur  dengan  meletakkan  sampel  pada papan  penyangga  dengan  jarak  tumpuan  2  titik sejauh  50  mm,  kemudian  sampel  dibebani tepat di tengahnya sampai patah.
Penelitian  ini  sudah  sesuai  dengan standar  etik  health  research  ethical  committee No: 809/TGL/KEPK
FK USU-RSUP HAM/2019.
Analisis  data  yang  digunakan  pada penelitian ini adalah analisis uji univarian untuk mengetahui  rata-rata  standard  deviasi  masing- masing kelompok. Selanjutnya menggunakan uji T untuk melihat nilai rata rata dan pengaruh dua kelompok  desinfeksi  basis  gigi  tiruan  resin akrilik  polimerisasi  panas  dengan  klorheksidin
Cakradonya Dental Journal p-ISSN: 2085-546X; e-ISSN: 2622-4720. Available at http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/CDJ 154
0,2% dan Minyak Jarak ( Ricinus Communis Oil ) 10%    dengan  variasi  waktu  3,  4  dan  5  tahun terhadap kekuatan transversal.

## HASIL
Data penelitian yang diperoleh menunjukkan  nilai  kekuatan  transversal.  Bahan basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas setelah  desinfeksi  dengan  minyak  jarak  dan klorheksidin selama 3, 4 dan 5 tahun (Tabel 1), diperoleh juga data pengaruh kekuatan transversal  basis  gigi  tiruan  resin  akrilik polimerisasi  panas  pada  perendaman  dalam minyak  jarak  dan  klorheksidin  pada  masing- masing kelompok waktu dianalisis dengan
menggunakan  uji  t-independen.  Hasil  uji  t  pada penelitian  ini  menunjukkan  tidak  adanya perbedaan  yang  signifikan  pada  3  kelompok, yaitu pada kelompok yang didesinfeksi selama 3 tahun  dalam  klorheksidin  (kelompok  A1)  dan minyak  jarak  (kelompok  B1  )  dengan  nilai  p  = 0,303  (p  >  0,05),  kelompok  yang  didesinfeksi selama  4  tahun  dalam  klorheksidin  (kelompok A2)  dan  minyak  jarak  (kelompok  B2)  dengan nilai  p  =  0,597  (p  >  0,05),  kelompok  yang didesinfeksi  selama  5  tahun  dalam  klorheksidin (kelompok  A3)  dan  minyak  jarak  (kelompok B3)  dengan  nilai  p  =  0,183  (p  >  0,05) menunjukan  tidak  adanya  perbedaan  yang signifikan (Tabel 2).
Tabel  1.  Kekuatan  transversal  basis  gigi  tiruan  resin  akrilik  polimerisasi  panas  didesinfeksi        dalam klorheksidin dan minyak jarak selama 3, 4 dan 5 tahun. No Sampel 3 Tahun (kg/cm 2 ) 4 Tahun (kg/cm 2 ) 5 Tahun (kg/cm 2 ) Klorheksidin A1 Minyak Jarak B1 Korheksidin A2 Minyak Jarak B2 Klorheksidin A3 Minyak Jarak B3 1. 105,52 93,00 99,18 88,73 116,40 137,66 ** 121,17 112,36 126,84 ** 2. 106,04 85,09 * 90,92 89,06 3. 116,60 101,17 109,41 ** 95,39 110,69 * 4. 121,80 ** 103,30 * 111,68 121,80 ** 85,89 * 99,51 85,02 * 110,16 ** 133,12 96,92 86,66 * 5. 113,64 X ± SD 110,82 ± 8,37 102,55 ± 14,59 96,98 ± 9,02 93,67 ± 9,94 122,30 ± 12,22 108,79 ± 16,75
Keterangan: *(nilai terkecil kekuatan transversal); **(nilai tertinggi kekuatan transversal)
Tabel  2.  Pengaruh  Desinfeksi  Basis  Gigi  Tiruan  Resin  Akrilik  Polimerisasi  Panas  Dengan  Klorheksidin dan Minyak Jarak Terhadap Kekuatan Transversal.

## PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  nilai kekuatan transversal yang bevariasi. Hasil yang
bervariasi  ini  terjadi  karena  cara  memanipulasi bahan  yang  menyebabkan  adanya  perbedaan ketebalan di masing-masing sampel.
Waktu Perendaman Kelompok N P 15 Hari Klorheksidin A1 5 0,303 Minyak Jarak B1 5 20 Hari Klorheksidin A2 5 0,597 Minyak Jarak B2 5 25 Hari Klorheksidin A3 5 0,183 Minyak Jarak B3 5
Secara  vertikal  nilai  sampel  yang  didesinfeksi dengan  kloheksidin  lebih  tinggi  dari  minyak jarak,  karena  minyak  jarak  merupakan  produk baru  bahan  desinfektan  yang  masih  perlu dikembangkan sedangkan kloheksidin merupakan  standart  emas bahan  desinfektan  di bidang  kedokteran  gigi.  Klorheksidin  jika digunakan  dalam  jangka  waktu  lama  dapat merusak  gigi  tiruan  misalnya  perubahan  warna. Minyak  jarak  pada  perendaman  jangka  panjang tidak mengalami perubahan warna. Pebandingan nilai antara klorheksidin dan minyak jarak tidak melewati  nilai  standar  kekuatan  transveral  pada resin  akrilik  yaitu  662  kg/cm 2 .  Pada  saat memanipulasi bahan terdapat hal-hal yang tidak diperkirakan  misalnya  pada  pencetakan  model induk  di  kuvet  yang  sudah  berisi  gips  putih terdapat kesulitan untuk mencari ketebalan yang sesuai.  Pada  proses  pemolesan terjadi  penipisan sampel plat akrilik.
Rusdi 10 mengatakan besar kemungkinan kandungan  monomer  sisa  yang  tinggi  dapat mempengaruhi sifat mekanis bahan. 10
Kandungan  monomer  sisa  yang  tinggi  dapat mempengaruhi  sifat  fisik  polimer  dan  membuat resin  akrilik  menjadi  fleksibel  dan  kekuatan menurun. 10
Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan tidak  adanya  pengaruh  pada  kelompok  yang didesinfeksi  dengan  klorheksidin  0,2%  dan minyak  jarak  10%.  Hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Rusdi 10 desinfeksi  resin  akrilik polimerisasi  panas  dalam  klorheksidin  0,2% pada periode waktu berbeda yaitu 15, 30, 45 dan 60 menit tidak memengaruhi kekuatan transversal  dikarenakan  perendaman  dilakukan pada  waktu  yang  masih  singkat.  Desinfeksi dengan  jangka  waktu  yang  singkat  tidak memengaruhi  kekuatan  transversal,  hal  ini  juga pengaruh  dari  ketebalan  sampel.  Tebal  dari sampel  dapat  memengaruhi  penyerapan  larutan pada  resin  akrilik  sehingga  dapat  menyebabkan kekuatan  transversal  resin  akrilik  menurun  atau meningkat. 8
Pisani 9 melakukan  desinfeksi  resin akrilik  polimerisasi  panas  dalam  minyak  jarak 2%  menunjukkan  tidak  adanya  penurunan kekuatan  transveral  resin  akrilik  polimerisasi panas  dan  tidak  ada  perbedaan  yang  bermakna. Tidak  adanya  penurunan  kekuatan  transversal
yang  bermakna  kemungkinan  dapat  disebabkan karena  penyerapan  air  pada  minyak  jarak rendah.  Menurut  Pisani 9 resin  akrilik  memiliki ketahanan  terhadap  asam  lemah.  Minyak  jarak memiliki kadungan asam lemah yaitu ricinoleat. Material polimer menyerap larutan asam lemah. Larutan  yang  diserap  berpenetrasi  ke  ruang mikroporositas kemudian molekul pelarut menempati posisi rantai polimer sehingga rantai polimer  menyatu  dan  menyebabkan  kekuatan transversal stabil. 9
Penelitian  ini  memiliki  kelemahan adanya  mikroporositas  yang  tidak  terlihat  pada saat  pembuatan  atau  pengadukan  bubuk  dan cairan resin akrilik hingga proses curing.

## SIMPULAN
Tidak  ada  pengaruh  desinfeksi  dalam minyak  jarak  10%  dan  klorheksidin  0,2% selama  3,  4  dan  5  tahun  terhadap  kekuatan transversal.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   McCabe  J,  Walls  A.  Applied  dental materials.  9th  ed.  London:  Blackwell Publishing Ltd.; 2008.
2.   Singh  K,  Aeran  H,  Kumar  N,  Gupta  N.
Flexible thermoplastic denture base materials  for  aesthetical  removable  partial denture  framework.  J  Clin  Diagn  Res. 2013;7(10):2372–3.
3.   Sakaguchi  R,  Powers  J.  Craig’s  restorative dental  materials.  13th  ed.  Cambridge,  MA: Elsevier Inc.; 2012.
4.   Zarb  G,  Hobkirk  J,  Eckert  S,  Jacob  R. Prosthodontics  treatment  for  edentulous patients:  Complete  dentures  and  implant- supported  prostheses.  13th  ed.  Cambridge, MA: Elsevier Inc.; 2013.
5.   Rahmi  E,  Agus  Z,  Putri  R.  Effect  of  black tea  on  the  transverse  strength  of  heat polymerized  acrylic  resin.  Padjadjaran  J Dent. 2017;29(3):149–52.
6.   Wulandari  F.  Pengaruh  lama  perendaman resinakrilik  heat  cured  dalam  eugenol minyak  kayu  manis  terhadap  kekuatan transversa. J Pros. 2012;3(1):52–6.
7.   Neppelenbroek  K.  The  importance  of  daily removal  of  the  denture  biofilm  for  oral  and systematic  disease  prevetion.  J  Appl  Oral
Sci. 2015;23(6):547–8.
8.   Bahri  S.  Pengaruh  larutan  klorheksidin glukonat 0,2% terhadap kekasaran permukaan  resin  akrilik  heat  cured  yang dipolimerisasi  dengan  tekanan  [Bachelor thesis].  Banda  Aceh:  Universitas  Syiah Kuala; 2013.
9.   Pisani  M,  Macedo  A,  Paranhos  H,  da  Silva C. Effect of experimental ricinus communis solution  for  denture  cleaning  on  the properties of acrylic resin teeth. Braz Dent J. 2012;23(1):15–21.
10.  Rusdi  A,  Syafiar  L,  Yudhit  A.  Transverse
strength  of  heat  cured  acrylic  resin  after immersed  in  0,2%  chlorhexidin  gluconate mouthwash  (in  vitro).  In:  Kusdhany  L, Mandasari  M,  Maharani  D,  Wimardhani  Y, editors.  UI  Proceedings  on  Health  and Medicine  1  [Internet].  Depok:  DRPM  UI;
2016. Available from: http://dx.doi.org/10.7454/uiphm.v1i0.33 11.  Mouth Healthy - American Dental Association.  Dentures  [Internet].  2018. Available from: https://www.mouthhealthy.org/en/az- topics/d/dentures